— 511 — 



mengestellt und mit der Tabelle XXV, welche die Werte derselben 

 Koeffizienten für die in der Bautechnik meist gebräuchlichen Kohlen- 

 stofflegierungen des Eisens enthält, ergänzt. 



Bleiben wir zunächst bei dem Zugfestigkeitskoeffizienten stehen. 



Bei bedeutenden Schwankungen in dem Koeffizienten der Zugfestig- 

 keit bei Metalllegierungen — von 12 — 25 bei Gusseisen bis 87 — 96 bei 

 Stahl, sozusagen im natürlichen Zustand, auch bis 177, 200 und sogar 

 bis 300 kg/qmm. bei Stahl mit künstlich durch entsprechende thermische 

 und mechanische Bearbeitung erhöhter Festigkeit, — beobachten wir 

 eine verhältnissmässig geringe Veränderung in der mittleren Zugfestig- 

 keit der mechanischen Gewebe in verschiedenen Teilen (Stielen, 

 Blättern, Stengeln) einer ganzen Reihe von Gewächsen und zwar im 

 Mittel von 17,5 hei Pandamis furcaiiis bis 42,4 bei Brcüiea lioedi^). 

 Nach der absoluten Grösse übersteigt die Zugfestigkeit der Ste- 

 reiden— unseren Untersuchungen gemäss der Mittelwert ^,„а^ — 

 = 29,2 kg/qmm. — diejenige des Gusseisens, gibt der Zugfestigkeit 

 des Schmiedeeisens wenig und der Zugfestigkeit des Flusseisens ein 

 wenig mehr nach, ist aber durchschnittlich fast dreimal geringer, 

 als die Zugfestigkeit gewöhnlichen Schmiedestahls. 



Zu der Proportionalitätsgrenze und ihrer relativen Lage über- 

 gehend, sehen wir, dass nicht nur die Proportionalitätsgrenze Zp 

 absolut, sondern auch ihre Lage in Bezug auf den Zugfestigkeits- 

 koeflfizienten Z^^,^^ bei Metalllegierungen sich in breiteren Grenzen 

 ändert, als bei den Stereiden der von uns untersuchten Objekte. So 

 sehen wir, dass bei Metalllegierungen (mit Ausnahme von Gusseisen) 

 Zp sich von 18 bis 60—70 kg/qmm. (von den künstlich erhöhten 

 Werten abgesehen), und bei den Stereiden von 13,5 bei Pritchardia 



Gaudkhaudi bis 33,8 bei PJiormr/im temix ändert,, das Verhältnis ~— 



ma.iy 



aber bei Metalllegierungen von 50 bis 80— 85^0 und bei den Stereiden 

 von 60 bis 807o, mit Ausschluss von Pandanus furcaiiis und den 

 Probestücken aus dem oberen Teil der Blätter von Pkormntm 

 tenax (lOOVo), variiert. 

 Wenden wir uns w^eiter zur Vergleichung der Zähigkeit oder Dukti- 



1) Die einzeluen Werte schwankeu von 10,2 bis 50,9 uud mehr, d. i. von der 

 Festigkeit grauen Gusseisens bis zur Festiglteit von Flusseiseh höherer Qualität 

 (und von Gusstahl). 



15 



